\begin{tabular}{m{4.5cm}||m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}}
\hline
     & $K_{\sigma_{11}}$ 
     & $K_{\sigma_{22}}$ 
     & $K_{\sigma_{33}}$ 
     & $K_{\sigma_{12}}$ 
     & $K_{\sigma_{13}}$ 
     & $K_{\sigma_{23}}$ \\
\hline
\hline
  Разрыв волокна основы & 
  $\frac{4.57}{4.07}$ & 
  $\frac{3.61}{4.69}$ & 
  $\frac{4.37}{3.75}$ & 
  $\frac{6.87}{8.72}$ & 
  $\bf\frac{10.87}{16.46}$ & 
  $\frac{3.69}{7.27}$ \\
\hline
  Разрыв волокон основы и утка & 
  $\frac{4.01}{3.93}$ & 
  $\frac{3.73}{4.38}$ & 
  $\frac{5.92}{3.57}$ & 
  $\frac{6.59}{8.42}$ & 
  $\bf\frac{48.08}{16.06}$ & 
  $\frac{3.70}{3.85}$ \\
\hline
\end{tabular}